Platinum black
پلاٹینم بلیک (پی ٹی بلیک) پلاٹینم کا ایک عمدہ پاؤڈر ہے جس میں اچھی اتپریرک خصوصیات ہیں۔ پلاٹینم بلیک کا نام اس کے سیاہ رنگ کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت سے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے ؛ ایک پتلی فلم الیکٹروڈ، ایک فیول سیل جھلی اتپریرک، یا "سیلف لائٹنگ" گیس لیمپ، اوون، اور چولہے برنرز کے لیے آتش گیر گیسوں کے اتپریرک اگنیشن کے طور پر۔ استعمال پتلی فلم الیکٹروڈ پلاٹینم بلیک بڑے پیمانے پر ٹھوس پلاٹینم دھات کو ڈھکنے والی پتلی فلم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو الیکٹرو کیمسٹری میں ایپلی کیشنز کے لیے پلاٹینم الیکٹروڈ بناتا ہے۔ پلاٹینم الیکٹروڈ کو پلاٹینم بلیک کی ایسی پرت سے ڈھانپنے کے عمل کو "پلاٹینم کی پلاٹینائزیشن" کہا جاتا ہے۔ پلاٹینائزڈ پلاٹینم کا حقیقی سطح کا رقبہ الیکٹروڈ کے ہندسی سطح کے رقبے سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ چمکدار پلاٹینم سے بہتر عمل ظاہر کرتا ہے۔ فیول سیل میمبرین کیٹالسٹ پلاٹینم بلیک پاؤڈر کو پروٹون ایکسچینج میمبرین فیول سیلز میں ایک کیٹالسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، پلاٹینم بلیک کو یا تو الٹراسونک نوزل کا استعمال کرتے ہوئے چھڑکایا جاتا ہے یا جھلی یا گیس کے پھیلاؤ کی پرت پر گرم دبایا جاتا ہے۔ ایتھنول پانی کے حل میں پلاٹینم بلیک اور کاربن پاؤڈر کی معطلی کوٹنگ کی یکسانیت، برقی چالکتا، اور جھلی میں اطلاق کی صورت میں، درخواست کے دوران جھلی کی پانی کی کمی کو روکنے کے لیے بہتر بنانے کا کام کرتی ہے۔ آتش گیر گیسوں کا اتپریرک اگنیشن تاریخی طور پر بہت سے "سیلف لائٹنگ" گیس لیمپ، اوون، اور چولہے کے برنرز پلاٹینم بلیک کا استعمال کرتے تھے تاکہ تھوڑی مقدار میں گیس کے آکسیکرن کو متحرک کیا جا سکے، اور آلہ کو بغیر کسی میچ یا چنگاری کے روشن کیا جا سکے۔ یہ خاص طور پر پروڈیوسر گیس، ٹاؤن گیس، اور لکڑی کی گیس کے لیے اچھی طرح سے کام کرتا ہے جس میں ہائیڈروجن گیس (H2) کا کافی حصہ ہوتا ہے جو خاص طور پر پلاٹینم بلیک کے ذریعے اچھی طرح سے اتپریرک ہوتا ہے۔ پلاٹینم بلیک پاؤڈر کی تیاری امونیم کلوروپلاٹینیٹ سے پگھلی ہوئی سوڈیم نائٹریٹ میں 500 ڈگری سیلسیس پر 30 منٹ تک گرم کرکے، اس کے بعد پگھلنے کو پانی میں ڈال کر، ابال کر، دھونے اور براؤن پاؤڈر (مانا جاتا ہے کہ پلاٹینم ڈائی آکسائیڈ) کو گیس ہائیڈروجن سے پلاٹینم بلیک میں کم کرکے تیار کی جا سکتی ہے۔ پلاٹینم دھات کی پلاٹینائزیشن کا عمل پلاٹینائزیشن سے پہلے پلاٹینم کی سطح کو ایکوا ریگیا میں ڈبو کر صاف کیا جاتا ہے (50 فیصد محلول یعنی ایچ سی ایل کے 12 مول/کلوگرام کے 3 حجم، 16 مول/کلوگرام کے 1 حجم، پانی کے 4 حجم)۔ پلاٹینائزیشن اکثر کلوروپلاٹینک ایسڈ کے 0.072 mol/کلوگرام اور لیڈ ایسیٹیٹ کے 0.00013 mol/کلوگرام کے پانی کے حل سے 30 mA/cm2 کی موجودہ کثافت پر 10 منٹ تک کی جاتی ہے۔ یہ عمل انوڈ پر کلورین تیار کرتا ہے ؛ کیتھوڈ کے ساتھ کلورین کے تعامل کو مناسب علیحدگی (مثال کے طور پر، ایک گلاس فرٹ) کا استعمال کرکے روکا جاتا ہے۔ ایک اور مصنف 5 ایم اے/سی ایم 2 کی موجودہ کثافت کے ساتھ الیکٹروپلٹنگ کی سفارش کرتا ہے جبکہ 15 منٹ کے لیے ہر 30 سیکنڈ میں قطعیت کو الٹ دیتا ہے۔ پلاٹینائزیشن کے بعد، الیکٹروڈ کو دھو کر آستین والے پانی میں ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔ الیکٹروڈ ہوا کی طویل نمائش پر اپنی اتپریرک خصوصیات کھو دیتا ہے۔ پلاٹینم پر الیکٹروپلٹنگ پلاٹینم بلیک کا عمل لممر اور کرلبام نے اس وقت ایجاد کیا تھا جب وہ بولومیٹرز کے لیے لینگلی کے لیمپ بلیک سے ڈھکے پلاٹینم ورقوں کو دوبارہ پیش کرنے سے قاصر تھے۔ جب پلاٹینم بلیک کیتھوڈ پر قائم نہیں رہا، تو انہوں نے پایا کہ الیکٹرولائٹ میں کلوروپلاٹینک ایسڈ میں تقریبا 1 فیصد کاپر سلفیٹ شامل کرنے سے نتائج میں بہتری آئی۔ بعد میں، انہوں نے پایا کہ لیڈ ایسیٹیٹ کا بہت کم تناسب تانبے کی سلفیٹ سے بہتر کام کرتا ہے۔ پلاٹینم دھاتی سپنج پلاٹینم کی ایک سوراخ دار، سرمئی-سیاہ شکل ہے جو بڑی مقدار میں گیس، جیسے ہائیڈروجن یا آکسیجن گیس کو جذب کر سکتی ہے، جس سے اسے امونیم کے آکسیکرن جیسے بہت سے گیس رد عمل میں اتپریرک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے آتش گیر گیسوں کے اگنیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ الیکٹرانک آلات، کیمیائی صنعت، اور صحت سے متعلق مرکب دھاتوں کے لیے خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسے سطح پر فعال ایجنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایکوا ریگیا میں گھلنشیل ہے اور دھاتی ذرات کی ایک بڑی مقدار سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل خصوصیات کے ساتھ پلاٹینم کے ذرات کی ایک بڑی تعداد سے بنا ہے: پلاٹینم (پی ٹی) مواد: ≤ 99.9% آئرن (ایف ای) مواد: ≤ 0.005 ٪ مخصوص سطح کا رقبہ: 40 ≤ 60 میٹر/گرام ذرات کا سائز: <10 این ایم خطرناک کوڈ: ایف خطرناک سطح: آر 11 حفاظتی سطح: ایس 16 یو این نمبر: 3089 یہ ایسبیسٹس کو کلوروپلاٹینک ایسڈ یا امونیم کلوروپلاٹینٹ میں ڈوبا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مادے کو پلاٹینم اسپنج بنانے کے لیے جلا دیا جاتا ہے۔ متبادل طور پر، اسے امونیم کلوروپلاٹینیٹ کو زور سے گرم کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی اتپریرک خصوصیات مینوفیکچرنگ کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ پلاٹینائزڈ پلاٹینم بمقابلہ چمکدار پلاٹینم کی صلاحیت ہائیڈروجن سیچوریٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ میں، چمکدار پلاٹینم الیکٹروڈ کو صفر خالص کرنٹ (کمرے کے درجہ حرارت پر + 340 ایم وی) پر مثبت صلاحیت بمقابلہ پلاٹینم بلیک کا فرض کرنے کے لیے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے 70 ڈگری سیلسیس تک بڑھنے کے ساتھ صلاحیت میں فرق صفر ہو گیا۔ اس کی وجہ بالکل واضح نہیں ہے، حالانکہ کئی وضاحتیں تجویز کی گئی ہیں۔ مزید دیکھیں معیاری ہائیڈروجن الیکٹروڈ زیادہ صلاحیت والا ایڈمز کا اتپریرک (پلاٹینم ڈائی آکسائیڈ) رانی نکل (اتپریرک) حوالہ جات پلاٹینم الیکٹروڈس ہائیڈروجن ٹیکنالوجیز ہائیڈروجنشن اتپریرک